I 
38 Н. Соколовъ. 
Фосфорной кислоты. 1,00% 
Марганца (металлич.) .... 49,00 „ 
Извести. слѣды 
Магнезіи.около 5,00 „ *) 
Анализъ другого образца руды, также изъ Покровской экономіи, произведенный 
въ лабораторіи Министерства Финансовъ, далъ слѣдующіе результаты * 2 3 ): 
Металлическаго марганца. 
51,37% 
Фосфора . 
0,33 „ 
Нерастворимыхъ остатковъ 
0,08 „ 
Влажности .... 
2,03 „ 
Дѣятельнаго кислорода. 
• • • 
14,42 „ 
Н. Коцовскій 8 ) приводитъ среднее изъ 
нѣсколькихъ 
анализовъ марганцовой руды, 
вышедшей изъ йодъ грохота на рудникѣ Покровской экономіи: 
МпОг . 
65,72% 
64,57% 
Металл, марганца . 
44,19 „ 
43,50 „ 
Ph . 
0,34 „ 
0,20 „ 
Fe 2 O z . 
3,20 „ 
3,21 „ 
Нерастворимаго остатка . 
10,34 „ 
13,16 „ 
Полные анализы марганцовой руды 4 ), 
очевидно отборной, изъ рудника Покров- 
ской экономіи, произведенные въ Антверпенѣ и въ Москвѣ 5 ) показали: 
МпО г . 
85,07 
81,03 
Металл, марганца. 
53,77 
51,23 
Извести. 
1,37 
1,95 
Кремнезема.... 
8,10 
9,33 
Окиси желѣза . 
1,23 
1,90 
Фосфора. 
слѣды 
0,36 
Сѣры. 
0,086 
0,07 
Магнезіи .... 
1,08 
0,85 
') Вѣроятно этотъ же анализъ (лабораторіи Горнаго Института) приводитъ Н. Коцо вс кіи въ своей 
статьѣ „Развѣдки марганцовыхъ рудъ въ Покровской дачѣ“ (Горн. Ж. 1886 г., II, стр. 14) въ немного 
лишь измѣненномъ видѣ: 
Металлическаго марганца . .. 48,78°/ 0 
Фосфора.. . 0,31 „ 
Кремневой кислоты. 11,60 „ 
Влажности. 2,3 „ 
2 ) Горн. Ж. 1886 г., И, стр. 14. 
3 ) Горнозаводск. Листокъ 1888 г., № 23, стр. 271. 
*) Н. Коцо вс кій. Мѣсторожденія марганца Екатеринославской губ. и ихъ разработка. Горнозаводск. 
листокъ 1888 г., Л'» 23, стр. 271. 
5 ) Въ раньше напечатанной въ Горн. Ж. (1886 г. II, сгр. 14) статьѣ II. Коцовскаго второй изъэтихъ 
двухъ анализовъ приводится, какъ сдѣланный въ Англіи. 
